SÉANCE DU 25 NOVEMBRE 1912. Io83 



ces mêmes échantillons le pouvoir ihermo-électrique, par rapport au pla- 

 tine et le déplacement du point neutre avec la composition, obtint des 

 résultats analogues. Boudouard (') utilisa également une méthode thermo- 

 électrique pour déterminer leurs points de transformation. 



I^es mesures (jiii font l'oljjel de celte Noie ont élé efFecluées sur des baiieaux de 

 ^ôo""'" de long pour un diamètre de 20™'". L'extrémité de chaque échantillon fut 

 amenée par meulage à un diamètre de 5"^"' sur une longueur de 80™" afin de rendre 

 plus facile l'établissement de Téquilibre de lempéralure entre cette extrémité et le 

 bain où elle élail plongée. 



Le Tableau ci-dessous donne la composition de chaque échantillon. On 

 remarquera que pour les deu\ tiers d'entre eux, la teneur totale en impu- 

 retés est inférieure à -p^- et qu'elle ne dépasse pas dans aucun cas ■^. 



l^liospliore indosable. 



Lo pouvoir thermo-électrique a été mesuré entre — 78°, 5 et 0°, et entre 

 o" et + 100°, suivant le mode opératoire indiqué par Broniewski (-). Il a 

 été fait pour chaque échantillon trois séries de mesures : sur le métal à l'état 

 brut, recuit et trempé. 



Ilecuit. — Le recuit a été eilectué en plaçant dans un four à 900° les échantillons 

 contenus dans des boites en lole remplies de poudre de magnésie pour ceux à faible 

 teneur en carbone, et de limaille de fonte pour les autres. La durée totale de séjour 



(' ) Revue de Métallurgie, l. 1, 1904, p. 80. 



(-) Àiin. de Chimie et de Physique. 8" série, t. XX\', 1912, p. i. 



